420 e. CATTANEO 



bilancia di precisione sensibile al decimo di milligrammo ; le leghe 

 venivano preparate in un piccolo crogiuolo di carbone di storta, 

 tenendole coperte da vapori di paraffina, per evitare quanto meglio 

 era possibile il contatto coH'aria. Per lo studio delle tempera- 

 ture 9 di fusione delle singole leghe rimando al mio lavoro 

 precedente sopra segnato (V. nota (*) pag, 3). 



Il metodo adottato per le misure di resistenza elettrica è lo 

 stesso di quello già adottato dapprima da Vicentini ed Omodei 

 per lo studio dei metalli facilmente fusibili (*) e poi da Vicen- 

 tini e Cattaneo per lo studio delle amalgamo [**) ; è il metodo 

 suggerito da Kohlrausch per la determinazione di piccole resi- 

 stenze, indipendentemente dalle resistenze dei contatti, coll'uso del 

 galvano metro differenziale, 



Kimando quindi ai lavori sopracitati (V. note (*) e {'^^) pag. 4) 

 per tutto quanto riguarda la preparazione dei tubi di resistenza, 

 la determinazione della loro capacità di resistenza mediante mer- 

 curio, le cautele da seguirsi per il loro buon riempimento, l'ap- 

 parecchio riscaldante a paraffina , la lettui'a e correzione delle 

 temperature, e le misure elettriche col galvanometro differenziale 

 a grande resistenza (bussola di '\\'iedemann). Aggiungo soltanto 

 alcuni schiarimenti per quanto riguarda i calcoli. 



La capacità di resistenza dei tubi (6'J l'ho determinata alla 

 temperatura dell'ambiente in un bagno ad acqua; siccome operai 

 sempre a temperature comprese fra 0" e 25** la ridacevo a 0° 

 {CJ colla conoscenza del coefficiente di temperatura del mercurio 

 fra queste temperature (0,00087). Reciprocamente dalla cono- 

 scenza di Cg passavo a quella di C^ (per le alte temperature a 

 cui eseguivo le determinazioni di resistenza elettrica delle leghe) 

 mediante gli opportuni valori del detto coefficiente alle tempera- 

 ture stesse. Calcolata poi in Ohm la resistenza R della lega li- 

 quida alla temperatura T del bagno a paraffina, nel tubo di nota 



capacità di resistenza Cy., allora — mi dava la resistenza speci- 



fica p della lega liquida a T riferita a quella del mercurio alla 

 stessa temperatura, presa come unità. Colla formula 



R, = R^{l+lt) ...(1) 



(*) H. Accad. Fisiocritici, Siena 1890, serie V, voi. Il (Vicentini ed Omodei). 

 (**) R. Accad. Lincei , 1892 (Vicentini e Cattaneo). 



